406 MÉMOIRES DE l'AcADEMIE RoYALE 



Les cinq dernières expériences prouvent évidemment qu'il 

 faut remonter à une autre caufe que celle de la prélence du 

 cuivre pour donner une explication fatisfaifante de l'augmen- 

 tation de poids. Quoique je ne pufîe plus douter quelle ne 

 fût relative qu'à l'or feul , je voulus cependant examiner fi 

 ce métal , joint au double de fon poids en argent pur , & 

 porté par-là à une affez grande extenfion , fe maintiendroit 

 dans le furcroît de pefanteur qu'il m'avoit toujours annoncé 

 lorlqu'il étoit feul , & très-rapproché nécelfairement dans fes 

 parties propres & parfaitement homogènes. 

 XVIII." Je fis en conféquence pafTer à la coupelle, dans un gros 



Expérience. c { e plomb que j'y mis en une feule fois, zo karats d'or & 

 5 2 karats d'argent ; le bouton que j'en retirai ne pefoit que 

 7 i karats -^ : par l'action de la litharge qui s'étoit portée 

 principalement fur l'argent , je perdis ■— ; mais cette même 

 litharge me reftitua bientôt ce qu'elle avoit enlevé, & je 

 trouvai dans le globule d'argent qu'elle me rendit un peu 

 plus de j£ , & par conféquent une légère augmentation fur 

 le poids total de l'or & de l'argent que j'avois employé. 

 XIX. C J e répétai cette expérience, mais en doublant la dofe du 



Expérience, plomb , & en le mettant à trois reprifes dans la coupelle ; 

 alors j'éprouvai , comme je m'y attendois , une perte plus 

 confidérable fur le bouton défiai; il fe trouva réduit à yi 



dérable que la matière totale de I'effai , 

 & foixante-douze fois plus que la 

 portion de cuivre qui y étoit entrée; 

 cette quantité de plomb auroit été 

 fuffifante , d'après le règlement , pour 

 affiner de l'argent chargé d'un dou- 

 zième d'alliage, & on a vu combien elle 

 en a laifle fubfifter dans l'or, quoique 

 l'alliage n'y fût qu'au même degré. 

 On a dû remarquer encore que , 

 dans la féconde expérience , une dofe 

 double de plomb & diflribuée dans 

 la coupelle pendant l'opération , de 

 manière à produire le plus grand effet 

 fur l'alliage , ne piroît pas encore 

 l'avoir enlevé totalement , & n'a eu 



plus de fuccès pour épurer l'or qu'aux 

 dépens même de ce précieux métal : 

 peut-être parviendrait- on enfin à 

 dépouiller l'or du cuivre par la voie 

 de la coupelle , & en fuivant la 

 méthode que j'ai indiquée, de n'em- 

 ployer le plomb que par parties , à 

 me fure que le cuivre fe diffiperoit ; 

 mais cet avantage ne pourroit être 

 recherché qu'autant qu'on ferait fur 

 que l'or n'aurait que le cuivre pour 

 alliage; car fi l'argent en faifoit partie, 

 on manquerait fon but , & la voie 

 du départ ferait la feule qui pourroit 

 réuffir. 



